— 635 — 



hauptsächlich als Mittel gegen Rheumatismus, Gicht und Hautkrankheiten 

 benutzt. 



Japanwachs. Die wichtigsten Quellen dieses Wachses sind: ßhus suc- 

 cedanea und Rhus vernicifera, auch von Rhus sylvestris soll es erhalten werden. 

 Die beiden ersten Arten kommen in China und Japan, die dritte nur in Japan 

 vor. Verschiedene Methoden werden zur Gewinnung des Wachses angewandt. 

 Nach der einen Methode wird die Frucht mit oder ohne Hülle zwischen Mühl- 

 steinen zerquetscht, die erhaltene Masse mit Dampf behandelt, und von Zeit zu 

 Zeit ausgeprefst, wodurch man verschiedene Qualitäten erhält, die dem Raffineur 

 geliefert werden. Nach einer anderen Methode wird die Masse in gi'ofsen 

 Kesseln mit Wasser gekocht und das Wachs von der Oberfläche abgeschöpft. 

 Nach einem dritten Verfahi*en werden die Früchte mit Dreschflegeln zerschlagen 

 und nach 14 Tage langem Trocknen vorsichtig geröstet und zermahlen. Die er- 

 haltene Paste wird in kleinen Säcken einem Dampfstrom ausgesetzt, und das 

 geschmolzene Wachs durch Abpressen gewonnen. 



Manchmal wird das Wachs auch durch Extraktion mittels Äther oder 

 Schwefelkohlenstoff gewonnen und hat dann eine hellere grüne Farbe als das 

 geprefste. Das Wachs wird nun gewaschen, wobei es körnig wird, und dann 

 gebleicht. Der Unterschied zwischen den verschiedenen Handelsproben beruht 

 auf dem Grade der Helligkeit der Farbe nach der Raffination. Die letzten in 

 den Prefsrückständen zurückgebliebenen Wachsreste werden gewonnen, indem 

 man denselben 10 pCt. Perillaöl (Perilla ocymoides) oder „ye goma" zusetzt und 

 wieder ausprefst. Das Produkt ist dann natürlich weicher und dies bedingt die 

 verschiedene Härte der Handelssorten. Japanwachs kommt in Kisten zu 62,5 kg 

 auf den Markt und bildet das wichtigste Pflanzenwachs des Handels. Es ähnelt 

 etwas dem Bienenwachs, ist aber von hellerer Farbe. Es ist hart, spröde und 

 von kristallinischer Struktur. In sehr feuchtem Zustande bedeckt es sich all- 

 mählich mit einem feinen weifsen Staub, der aus winzigen prismatischen 

 Kristallen besteht. Es schmilzt bei 53 bis 54° C, erstarrt bei 40,5 bis 41° C, 

 wieder erhitzt, schmilzt es bei 42° C, und erhält erst seinen ursprünglichen 

 Schmelzpunkt nach längerem Lagern. Das spezifische Gewicht des Rohwachses 

 ist 1,00G, das des gebleichten Wachses 0,970 und 0,980. Es besteht haupt- 

 sächlich aus Palmitin nebst geringen Mengen Glyzeriden flüchtiger Fettsäuren. 

 In Japan wird das Wachs viel zur Kerzenfabrikation und zum Polieren von 

 Holzwaren verwendet. In Europa benutzt man es als Zusatz zur Zündhölzchen- 

 masse sowie auch zu Polierzwecken. Auch setzt man es dem Bienenwachs zur 

 Erzeugung von Kerzen zu, welche sich dann leichter giefsen lassen. Eine in 

 Tonkiu untersuchte Samenprobe von Rhus succedanea enthielt 6,5 pCt. festes 

 Wachs, doch beträgt der gewöhnliche Gehalt 22 bis 26pCt. 



Fette aus den Dipterocarpeen. Die Samen der meisten Bäume dieser 

 Familie besitzen einen hohen Fettgehalt. Die wichtigsten dieser in Indochina 

 vorkommenden Bäume sind: Shorea aptera und Isoptera borneensis. Die aus 

 den beiden ersten Pflanzen erhaltenen Fette sind meist nicht zu unterscheiden. 

 Borneotalg ist ein Produkt mehrerer Waldbäume, hauptsächlich der beiden erst- 

 genannten. Nachdem die harten Früchte von den Bäumen gefallen, läfst man 

 sie in feuchten Räumen liegen, bis die Schalen aufbrechen und die Samen zu 

 keimen beginnen. Dann werden sie an der Sonne getrocknet, die Kerne von 

 den Schalen befreit und in Körben über Töpfe, die kochendes Wasser enthalten, 

 aufgehängt. Sobald die Kerne weichgeworden sind, werden sie in Säcken aus- 

 geprefst. Das erhaltene Fett wird in ausgehöhlte Bambusstäbe gegossen und 

 kommt in dieser zylindrischen Form in den Handel. Der Borneotalg wird von 



